418 



F. GIOLITTI - F. CARNEVALI 



<',5 



oy\ 



0.3 



ox 



Q\ 



0.1 0,<4 0,^ 0,8 



Fig. 5 (IP Serie - //;. 



1.0 



(75 



0.4 



0.3 



02 



0.1 



0,1 o,k 0,6 '^, 



Fig. 6 (ir' Serie -e). 



L'analisi del primo strato superficiale dell'acciaio dolce al 

 carbonio, cementato in condizioni simili (ma in un'esperienza a 

 parte), diede il 0,34 o-o- 



i." 



I1I« Serie. 



Cementazioni eseguite facendo passare a 950" C, durante 

 cinque ore, otto litri e mezzo di etilene puro, sopra quattro ci- 

 lindretti di acciaio. Si formò sempre un abbondante deposito 

 di carbone polverulento che copriva i cilindretti d'acciaio e 

 le pareti del tubo di porcellana funzionante da camera di ce- 

 mentazione. 



